Stannum : Jurnal Sains dan Terapan Kimia, 3 (1) (2021) 23-29
Stannum : Jurnal Sains dan Terapan Kimia
Website: https://journal.ubb.ac.id/index.php/stannum doi: 10.33019/jstk.v3i1.2230 Research paper
Efficiency of Zinc (II) Metal Ion Adsorption Using Fe 3 O 4 /Clay Composites from Bangka
Efisiensi Adsorbsi Ion Logam Zn (II) menggunakan Komposit Fe 3 O 4 /Kaolin Bangka
Ayu Ratna Sari * , Verry Andre Fabiani, dan Nurhadini
Department of Chemistry, Universitas of Bangka Belitung Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Bangka, Bangka Belitung, 33172
* Corresponding author: ayuratna257@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  karakteristik  komposit  Fe 3 O 4 -kaolin  menggunakan FTIR  dan  XRD,  menentukan  efisiensi  adsorpsi  ion  logam  Zn2+  oleh  kaolin  alam  teraktivasi, Fe 3 O 4 ,  dan  komposit  Fe 3 O 4 -kaolin  (1:1,  1:2  dan  1:3)  serta  mengetahui  pengaruh  konsentrasi terhadap efisiensi adsorpsi ion logam Zn 2+ oleh komposit Fe 3 O 4 -kaolin. Hasil analisis FTIR dan XRD  menunjukkan  bahwa  komposit  Fe 3 O 4 -kaolin  berhasil  disintesis.  Berdasarkan  hasil karakterisasi  dengan  FTIR  pada  Fe 3 O 4 -kaolin  menunjukkan  terbentuknya  komposit  dengan adanya puncak serapan pada bilangan gelombang 3685 cm -1 dan 683,89 cm -1 yang merupakan puncak serapan khas dari kaolin dan pada bilangan gelombang 3448,32 cm -1 merupakan puncak serapan khas Fe 3 O 4 yang memungkinkan untuk berikatan dengan kaolin. Selain itu hasil analisis XRD  komposit  Fe 3 O 4 - kaolin  menunjukkan  adanya  puncak  difraksi  pada  2θ  =  12,23 o ;  20,83 o ; 24,83 o ;  26,6 o ;  30,48 o ;  35,625 o dan  62,5 o yang  terdiri  atas  kaolin  dan  Fe 3 O 4 .  Efisiensi  adsorpsi kaolin  alam  teraktivasi,  Fe 3 O 4 ,  Fe 3 O 4 -kaolin  (1:1,  1:2  dan  1:3)  dapat  menyerap  ion  logam  Zn 2+ masing-masing  sebesar  99,18%,  44,76%,  99.25%,  94,63%  dan  76,25%,  dengan  efisiensi adsorpsi terbesar terdapat pada komposit Fe 3 O 4 -kaolin (1:1). Efisiensi adsorpsi ion logam Zn 2+ oleh komposit Fe3O4-kaolin (1:1) mencapai 49,57% pada konsentrasi ion logam Zn 2+ sebesar 20 mg/L.
Kata Kunci : adsorpsi, efisiensi, komposit, Fe 3 O 4 -kaolin, Zn 2+

## PENDAHULUAN
Permasalahan  utama  di  Bangka Belitung salah  satunya  adalah  penambangan  timah. Penambangan timah telah menyisakan kolong- kolong  yang  kualitas  airnya  menurun.  Telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas  air  di  kawasan  sekitar  penambangan dan  bekas  penambangan,  namun  upaya  yang dilakukan sejauh ini baru bersifat fisik, padahal menurut kajian yang dilakukan oleh Irvani dan Pitulima  (2016)  pada  air  kolong  di  sekitar
daerah  pasca  penambangan  kandungan  logam berat  cukup  mengkhawatirkan.  Kandungan logam  berat  yang  sering  dijumpai  di  air  bekas penambangan  timah  diantaranya  yaitu  Pb,  Fe, Cu, Al, Cd dan Zn (Meyzilia dkk, 2017). Diantara beberapa  logam  yang  telah  disebutkan  di  atas diantaranya adalah logam zink (Zn). Logam Zn merupakan  salah  satu  logam  esensial  yang dibutuhkan  oleh  manusia,  akan  tetapi kandungan logam zink yang tinggi di dalam air dapat  menyebabkan  gangguan  bagi  kesehatan manusia  seperti  gejala  muntaber  dan  rasa
kesat  pada  air  (Effendi,  2003).  Logam  Zn  juga dapat  menyebabkan  mual,  pusing,  sakit  perut, diare  bahkan  dehidarasi  (Priadi  dkk,  2014). Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82 Tahun  2001,  maksimum  kadar  Zn  di  perairan adalah  0,05  mg/L,  sedangkan  kandungan logam  zink  pada  air  bekas  tambang  timah diketahui  mencapai  1,2  mg/L  (Asriza  & Fabiani, 2019).
Saat  ini  usaha  untuk  mengurangi  tingkat pencemaran logam Zn pada perairan ditujukan pada  pemanfaatan  material  yang  mudah didegradasi  yaitu  melalui  metode  adsorpsi, dimana  metode  ini  memiliki  keunggulan seperti  efektivitas  relatif  tinggi,  lebih sederhana  dan  tidak  toksik  (Volesky  &  Naja, 2005).  Penelitian  mengenai  adsorpsi  terhadap pencemaran  logam  berat  semakin  mengalami perkembangan, salah satu material yang dapat digunakan  untuk  menurunkan  kadar  logam berat  pada  air  adalah  Fe 3 O 4 .  Fe 3 O 4 telah terbukti mempunyai daya adsorpsi yang tinggi terhadap  logam  Pb,  Cu,  Hg  dan  Cd  dari  dalam air  (Zhou  dkk,  2009).  Fe 3 O 4 mempunyai keunggulan diantaranya ukuran kecil, biokompabilitas,  toksisitas  yang  rendah,  super paramagnetik,  sifat  magnet  dengan  tingkat removal  tinggi  terhadap  kontaminan,  efisiensi adsorpsi tinggi, cepat, dan mudah memisahkan adsorben  dari  larutan  melalui  medan  magnet (Igder  dkk,  2012).  Namun,  di  satu  sisi  Fe 3 O 4 memiliki  kelemahan  antara  lain  tidak  stabil dalam  kondisi  asam,  mudah  teroksidasi,  dan mudah  mengalami  agregasi  sehingga  untuk mengatasi  permasalahan  tersebut  diperlukan suatu komposit (Husain dkk, 2019).
Salah  satu  komposit  yang  dimanfaatkan untuk  mengikat  Fe 3 O 4 adalah  kaolin,  yang bertujuan  agar  Fe 3 O 4 tidak  mudah  teroksidasi, tetap  stabil  dan  tidak  membentuk  agregat. Kaolin  merupakan  material  berpori,  stabil secara  kimia  maupun  mekanik  dan  kapasitas tukar  kation  yang  tinggi  (Bhattachrayya & Gupta, 2008). Sebelumnya penelitian mengenai adsorpsi  logam  berat  yang  memanfaatkan kaolin  sebagai  adsorben  telah  banyak dilakukan.  Kaolin  mampu  mengadsorpsi berbagai logam berat seperti Mn, Co, Ni, Cu, As, Cd,  Cr,  Zn,  dan  Pb  (Bhattachrayya  &  Gupta, 2008).
Pada  penelitian  sebelumnya,  Emadi  dkk (2013)  telah  melakukan  penelitian  mengenai adsorpsi  ion  logam  Zn 2+ pada  larutan menggunakan nanopartikel Fe 3 O 4 -silika. Nanopartikel magnetit-silika (Fe 3 O 4 -SiO 2 ) disintesis  dan  dievaluasi  sebagai  penyerap
dalam ukuran nano untuk menghilangkan Zn 2+ dari  larutan.  Nanopartikel  Fe 3 O 4 -SiO 2 dibuat dengan  menggabungkan  metode  kopresipitasi dan sol-gel. Kapasitas adsorpsi maksimum dari nanoadsorbent  untuk  Zn 2+ yaitu  sebesar  119 mg/g  dengan  efisiensi  adsorpsi  sebesar  93% pada  suhu  kamar  dan  waktu  20  menit.  Hasil penelitian  ini  membuktikan  bahwa  Fe 3 O 4 -SiO 2 dapat digunakan kembali sebagai adsorben ion Zn 2+ , dimana  dalam  hal  ini  akan  dilakukan penelitian  mengenai  efisiensi  adsorpsi  ion logam  Zn 2+ menggunakan  komposit  Fe 3 O 4 - kaolin asal Bangka.

## METODOLOGI
Pada  penelitian  ini  dilakukan  efisiensi adsorpsi  ion  logam  zink  (II)  menggunakan komposit Fe 3 O 4 /kaolin asal Bangka.
Bahan Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  kaolin  alam,  FeSO 4 .7H 2 O (Merck  Emsure),  FeCl 3 .6H 2 O  (Merck  Emsure), akuades,  HCl  37%  pa,  NaOH  (Merck  Emsure), HNO 3 65%  pa  (Merck  Emsure),  kertas  saring Whatman 150 ɥ m, kertas pH universal (Merck) dan Zn(NO 3 ) 2 .
Alat Alat-alat  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah Atomic  Absorption  Spectroscopy (AAS)  Shimadzu, Fourier  Transform  Infra  Red (FT-IR) Bruker Alpha With Znse Beam Spilitter, X-Ray  Diffractometer (XRD)  Pattern  Rigaku Minifex  600  D/teX  Ultra  ID,  neraca  analitik, oven, magnetic  stirrer ,  ayakan,  aluminium  foil, botol semprot, hotplate , mortar, corong, plastik sampel, wrapping ,  batang  pengaduk,  spatula dan peralatan gelas yang umum digunakan.

## Aktivasi Kaolin
Kaolin  dicuci  dengan  akuades,  dikeringkan dibawah  cahaya  matahari,  kemudian  digerus dengan  mortar  dan  diayak  menggunakan ayakan  100  mesh.  Kaolin  yang  sudah  menjadi bubuk ditimbang sebanyak 50 gram. Setelah itu masukkan kaolin ke dalam gelas beker 500 mL kemudian  tambahkan dengan larutan HCl 5  M sebanyak 500 mL. Kemudian gelas beker yang telah  berisi  campuran  tersebut  dipanaskan diatas hotplate pada  suhu  90-100  °C,  sambil diaduk dengan pengaduk magnet selama 6 jam agar kaolin tercampur secara maksimal dengan larutan  HCl.  Campuran  tersebut  disaring,  lalu endapan  yang  tersisa  di  kertas  saring  dicuci menggunakan akuades dan selanjutnya di oven
pada suhu 100 °C selama 24 jam. Kaolin setelah aktivasi  kemudian  dianalisis  menggunakan FTIR dan XRD.
Sintesis Fe 3 O 4 Pada  sintesis  Fe 3 O 4 ini  menggunakan metode  kopresipitasi.  Bahan  utama  yang digunakan  adalah  FeSO 4. 7H 2 O  dan  FeCl 3 .6H 2 O dengan perbandingan mol 1 : 2 masing-masing 4,17 gram dan 4,86 gram dimasukkan ke dalam 30  ml  akuades.  Selanjutnya  ke  dalam  larutan tersebut ditambahkan tetes demi tetes NaOH 5 M dan,diaduk diatas hotplate dengan magnetic stirrer selama  60  menit  pada  suhu  60-70 o C. Larutan  Fe 3 O 4 kemudian  dicuci  dengan akuades  sampai  pH  netral.  Setelah  itu  Fe 3 O 4 yang  telah  dicuci,  selanjutnya  dikeringkan  di dalam  oven  pada  suhu  100 o C  selama  4  jam. Fe 3 O 4 kemudian  dianalisis  menggunakan  FTIR dan XRD. ’’
Sintesis Fe 3 O 4 -Kaolin Fe 3 O 4 -kaolin  dibuat  dengan  perbandingan komposisi  yang  berbeda.  Sebanyak  30  mL campuran  4,17  gram  FeSO 4 .7H 2 O dan  4,86
gram FeCl 3 .6H 2 O diaduk menggunakan magnetic  stirrer sambil  dipanaskan  sampai suhu 60 – 70 o C. Selanjutnya kaolin ditambahkan secara  perlahan  ke  dalam  campuran  sampai homogen.  Kemudian  ditambahkan  tetes  demi tetes  larutan  NaOH  5  M  hingga  terbentuk endapan berwarna hitam dengan pH 12. Sambil terus  diaduk,  suhu  pemanasan  dijaga  selama 60  menit.  Endapan  yang  dihasilkan  dicuci menggunakan akuades  dan selanjutnya dikeringkan  di  dalam  oven  pada  suhu  100°C selama 4 jam. Fe 3 O 4 -kaolin kemudian dianalisis dengan FTIR dan XRD. Komposisi
perbandingan  Fe 3 O 4 dan  kaolin  dapat  dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Komposisi perbandingan Fe 3 O 4 dan kaolin Sampel Fe 3 O 4 : kaolin 1 3,67 g : 3,67 g (1;1) 2 3,67 g : 7,34 g (1:2) 3 3,67 g : 11,01 g (1:3) Pengaruh  Konsentrasi  Larutan  Zink  (II)
Terhadap Efisiensi Adsorpsi Ion Logam Zink (II)
Sebanyak  0,5  g  serbuk  Fe 3 O 4 -kaolin diinteraksikan  dengan  larutan  Zn(NO 3 ) 2 dengan variasi konsentrasi yaitu 10, 15 dan 20
mg/L, kemudian diaduk menggunakan magnetic stirrer . Larutan yang telah diinteraksikan,  didiamkan  selama  15  menit kemudian disaring. Konsentrasi Zink (II) dalam filtrat hasil penyaringan ditentukan menggunakan Atomic  Absorption  Spectroscopy (AAS).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Aktivasi Kaolin
HCl  adalah  asam  yang  dapat  melarutkan senyawa  yang  anorganik  dan  mempunyai kemampuan  mendonorkan  ion  H + .  Selama proses aktivasi pengotor akan larut, kemudian terjadi  pertukaran  kation  Mg 2+ ,  Na + ,  K + ,  dan Ca 2+ pada ruang antar lapis kaolin alam dengan ion H + yang menyebabkan kation tersebut larut sehingga  meningkatkan  luas  permukaan  dari kaolin tanpa merusak strukturnya (Bhattacharyya  &  Gupta,  2008).  Proses pertukaran kation tersebut terjadi pada proses pencucian  menggunakan  akuades  hingga  pH netral,  sehingga  kation-kation  dan  pengotor akan  lepas  dari  struktur  kerangka  kaolin (Syuhada dkk, 2009).
Analisis Komposit Fe 3 O 4 -kaolin Hasil  analisis  FTIR  kaolin  alam  teraktivasi, Fe 3 O 4 ,  dan  Fe 3 O 4 -kaolin  Fe 3 O 4 -kaolin  (1:1,  1:2 dan  1:3)  ditunjukkan  pada  Gambar  1.  Pada Gambar  1a  data  FTIR  untuk  kaolin  alam teraktivasi terdapat puncak serapan pada 3685 cm -1 merupakan  vibrasi  ulur  -OH  dari  Al-OH, sedangkan  puncak  serapan  pada  3623  cm -1 merupakan  gugus  hidroksil  bagian  dalam. Puncak  serapan  pada  bilangan  gelombang 683,89  cm -1 merupakan    adanya  vibrasi  ulur dari  gugus  Si-O.  Puncak  serapan  di  sekitar 1018 cm -1 merupakan vibrasi ulur asimetris Si- O-Si/Al,  sedangkan  vibrasi  ulur  simetris  Si-O- Si/Al  diamati  pada  774,03  cm -1 .  Serapan  pada bilangan  gelombang  920,67  cm -1 merupakan vibrasi ulur -OH dari Al-OH (Izman dkk, 2019).
Pada  Gambar  1b  merupakan  data  hasil analisis  FTIR  Fe 3 O 4 .  Pada  bilangan  gelombang 557,69  menunjukkan  puncak  serapan  yang tajam  dalam  spektra  Fe 3 O 4 yang  merupakan vibrasi  ikatan  tetrahedral  Fe-O.  selain  itu, puncak serapan lain pada bilangan gelombang 3448,32  cm -1 merupakan  vibrasi  ulur  -OH (Rampengan, 2017). Munculnya puncak vibrasi ini  memperlihatkan  adanya  serapan  molekul H 2 O pada permukaan Fe 3 O 4 yang kemungkinan berikatan dengan kaolin. Adanya vibrasi tekuk OH  juga  muncul  di  bilangan  gelombang  1640 cm -1 ,  hal  ini  karena  adanya  molekul  air  yang
diserap  Fe 3 O 4 pada  permukaannya  (Rahayu, 2017).  Puncak  khas  Fe 3 O 4 yang  terlihat  pada spektra  FTIR  komposit  Fe 3 O 4 -kaolin  terdapat pada  bilangan  gelombang  1640  cm -1 dan 3448,72 cm -1 . 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 3448,72 3448,72 3448,72 3448,72 a. u Bilangan gelombang (1/cm) 3685 3685 3685 3685 3623 3623 3623 3623 1640 1640 1640 2149 2024 2883 2296 1018 920,67 774,03 683,49 1793 1995 2883 1018 920,67 774,03 683,49 1018 920,67 787,66 689,90 633.81 557,69 1640 1018 920,67 774,03 683,49 a) b) c) d) e) Gambar  1 .  Spektra  infra  merah  sampel  a) kaolin alam teraktivasi, b) Fe 3 O 4 , c) Fe 3 O 4 -kaolin  hasil  sintesis  1:1,  d) Fe 3 O 4 -kaolin hasil sintesis 1:2, dan e) Fe 3 O 4 -kaolin hasil sintesis 1:3
Hasil  karakterisasi  pola  difraksi  XRD  dari kaolin alam teraktivasi, Fe 3 O 4 Fe 3 O 4 -kaolin (1:1, 1:2 dan 1:3)  masing-masing ditunjukkan pada Gambar 2.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 M M M M M M M K K K K K K K K K K K K M M M M M K K K K K K K K K K K e) d) c) b) a.u 2 theta a) K M Gambar 2 .   Difraktrogram XRD a) kaolin alam teraktivasi,  b)  Fe 3 O 4 ,  c)  komposit Fe 3 O 4 -kaolin  (1:1),  d)  komposit Fe 3 O 4 -kaolin (1:2), dan e) komposit Fe 3 O 4 -kaolin (1:3)
Analisis  XRD  pada  ketiga  sampel komposit  Fe 3 O 4 -kaolin  menunjukkan  bahwa terdapat persamaan puncak-puncaknya antara Fe 3 O 4 -kaolin (1:1,  1:2 dan 1:3).  Dari hasil  XRD menunjukkan  adanya  gabungan  dari  puncak kaolin dan Fe 3 O 4 . Pada  Gambar 2c memperlihatkan  adanya  puncak-puncak  khas
Fe 3 O 4 - kaolin terdapat pada 2θ = 12,2 3 o ; 20,83 o ; 24,83 o ;  26,6 o ;  30,48 o ;  35,625 o ;  dan  62,5 o . Kemudian  pada  Gambar  2d  memperlihatkan adanya  puncak-puncak  khas  Fe 3 O 4 -kaolin terdapat  pada  2θ  =  12,23 o ;  20,83 o ;  24,83 o ; 26,6 o ;  35,625 o ;  50,22 o ;  dan  62,5 o .  Selanjutnya pada  Gambar  2e  memperlihatkan  adanya puncak-puncak  khas  Fe 3 O 4 -kaolin  terdapat pada  2θ  =  12,23 o ;  20,83 o ;  24,83 o ;  26,6 o ; 35,625 o ;  42,41;  50,22 o ;  dan  62,5 o .  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kaolin  tidak  mengubah struktur Fe 3 O 4 meskipun sudah dikompositkan. Dari  data  XRD  ketiga  sampel  Fe 3 O 4 -kaolin didapatkan  informasi  bahwa  komposisi mineral  masih  sama  dengan kaolin  alam teraktivasi  dan  Fe 3 O 4 ,  akan  tetapi  intensitas sudut  2θ  cenderung  mengalami  penurunan karena ukuran partikel yang semakin mengecil. Namun, meskipun terjadi penurunan intensitas Fe 3 O 4 dan kaolin, puncak khas mineral tersebut masih muncul pada pola difraksi XRD.
Efisiensi  Adsorpsi  Ion  Logam  Zink  (II)  oleh Kaolin  Alam  Teraktivasi,  Fe 3 O 4 dan Komposit Fe 3 O 4 -Kaolin Hasil  adsorpsi  ion  logam  Zn 2+ oleh  kaolin alam  teraktivasi,  Fe 3 O 4 dan  komposit  Fe 3 O 4 - Kaolin (1:1,  1:2  dan  1:3)  ditunjukkan  pada Tabel 2.
Tabel  2. Hasil  adsorpsi  ion  logam  Zn 2+ oleh kaolin    alam  teraktivasi,  Fe 3 O 4 dan komposit
Fe 3 O 4 -kaolin pada
konsentrasi larutan Zn 2+ 5 mg/L Kode Sampel Adsorben Massa Adsorben (g) Efisiensi Adsorpsi (%) AK 01 0,5 99,18 AM 01 0,5 44,76 KM 01 0,5 99,25 KM 02 0,5 94,63 KM 03 0,5 76,25
Ket:  AK  01  (Kaolin  Alam  Teraktivasi),  AM  01
(Fe 3 O 4 ),  KM  01  (Fe 3 O 4 -kaolin  1:1),  KM  02  (Fe 3 O 4 - kaolin 1:2), dan KM 03 (Fe 3 O 4 -kaolin 1:3)
Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa hasil adsorpsi ion logam Zn 2+ oleh kaolin alam teraktivasi  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan Fe 3 O 4 .  Efisiensi  adsorpsi  ion  logam  Zn 2+ oleh kaolin  teraktivasi  sebesar  99,18%  dan  Fe 3 O 4 sebesar  44,76%.  Hasil  tersebut  menunjukkan ion  logam  Zn 2+ berinteraksi  lebih  baik  dengan
kaolin  alam  teraktivasi  dibandingkan  dengan Fe 3 O 4 .  Adsorpsi  ion  logam  Zn 2+ oleh  kaolin alam  teraktivasi  lebih  efektif  karena  adanya pengaruh  aktivasi  pada  kaolin.  Hal  tersebut membuat  kaolin  alam  teraktivasi  akan  lebih banyak memiliki situs aktif untuk mengikat ion logam  Zn 2+ sehingga  kemampuan  adsorpsinya lebih efektif. Selain itu, dengan adanya aktivasi pada  kaolin  menyebabkan  luas  permukaan kaolin  menjadi  lebih  besar  sehingga  akan memungkinkan kaolin untuk memberikan luas permukaan adsorpsi lebih besar pada adsorbat yang akan teradsorpsi (Wuryanti  & Suharyadi, 2016).
Namun,  pada  perbandingan  komposisi Fe 3 O 4 -kaolin  (1:1,  1:2  dan  1:3)  hasil  adsorpsi ion  logam  Zn 2+ paling  tinggi  terdapat  pada Fe 3 O 4 -kaolin  (1:1)  dengan  efisiensi  adsorpsi sebesar 99,25%. Seiring bertambahnya jumlah kaolin  menyebabkan  terjadinya  penurunan nilai  efisiensi  adsoprsi.  Hal  ini  menunjukkan adanya batas jenuh adsorben dalam mengadsorpsi  ion  logam  Zn 2+ .  Hal  ini  sesuai dengan  pernyataan  Ahalya  (2005)  bahwa massa adsorben mempengaruhi proses adsorpsi,  dimana  pada  variasi  massa  kaolin yang  tinggi  terdapat  gangguan  diantara  ruang pengikatan  akibat  penggumpalan  adsorben sehingga  menyebabkan  permukaan  aktif adsorben  tidak  semuanya  terbuka  untuk megadsorpsi  ion  logam  Zn 2+ sehingga  proses penyerapan tidak efektif dan efisiensi adsorpsi berkurang.  Ilustrasi  mekanisme  reaksi  dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar  3. Ilustrasi  mekanisme  reaksi komposit  Fe 3 O 4 -kaolin  terhadap ion  logam  Zn 2+ (Asriza  dkk,  2019; Nugraha dkk, 2017 dengan modifikasi)
Berdasarkan  Gambar  3  menujukkan  bahwa komposit Fe 3 O 4 -kaolin tebentuk melalui ikatan hidrogen  antara  atom  O  pada  Fe 3 O 4 dengan gugus  hidroksil  (-OH)  pada  kaolin.  Gugus hidroksil (-OH) merupakan gugus yang terikat pada atom Al yang akan berikatan dengan atom oksigen pada Fe 3 O 4 , sedangkan gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom Si akan berikatan kovalen  dengan  ion  logam Zn 2+ .  Hal  ini  terjadi karena  harga  elektronegatifitas  atom  Al  lebih kecil  (1,61)  dibandingkan  elektronegatifitas atom  Si  (1,90)  sehingga  ion  logam  Zn 2+ akan lebih mudah berikatan dengan gugus hidroksil (-OH) pada atom Si (Fabiani dkk, 2017).
Pengaruh  Konsentrasi  Larutan  Logam  Zink (II) Terhadap Efisiensi  Adsorpsi  Ion Logam Zink (II) oleh Komposit Fe 3 O 4 -kaolin Berdasarkan  efisiensi  adsorpsi  ion  logam Zn 2+ oleh  kaolin  alam  teraktivasi,  Fe 3 O 4 ,  dan komposit  Fe 3 O 4 -kaolin  (1:1,  1:2  dan  1:3), pengaruh  konsentrasi  larutan  Zn 2+ terhadap efisiensi  adsorpsi  ion  logan  Zn 2+ dilakukan menggunakan komposit Fe 3 O 4 -kaolin (1:1). Hal tersebut  dilakukan  karena  pada  komposit Fe 3 O 4 -kaolin  (1:1)  memiliki  efisiensi  adsorpsi yang  paling  optimum  yaitu  mencapai  99,25%. Pengaruh  konsentrasi  larutan  Zn 2+ terhadap efisiensi  adsorpsi  oleh  komposit  Fe 3 O 4 -kaolin (1:1)  dengan  memvariasikan  konsentasi larutan Zn 2+ yaitu 10, 15 dan 20 mg/L.
Gambar  4. Diagram  Efisiensi  Adsorpsi  Ion Logam  Zn 2+ oleh  Komposit  Fe 3 O 4 -
kaolin (1:1)
Berdasarkan  Gambar  4  terlihat  bahwa kondisi  optimum  adsorpsi  dicapai  pada konsentrasi 20 mg/L, dengan efisiensi adsorpsi ion  logam  Zn 2+ oleh  komposit  Fe 3 O 4 -kaolin (1:1)  sebesar  49,57%.  Hal  ini  sama  dengan Setiawan dkk (2016) yang mengatakan bahwa
konsentrasi  sangan  mempengaruhi  efisiensi adsorpsi,  semakin  tinggi  konsentrasi  larutan maka  efisiensi  adsorpsi  ion  logam  Zn 2+ juga akan  semakin  meningkat,  hal  tersebut dikarenakan adsorben belum jenuh dengan zat teradsorpsi yaitu ion Zn 2+ . Fajrianti dkk (2016) juga  menyatakan  bahwa  efisiensi  adsorpsi  ion logam  akan  semakin  tinggi  seiring  dengan meningkatnya  konsentrasi  ion  logam,  apabila jumlah  adsorben  yang  digunakan  tetap  sama untuk  konsentrasi  yang  divariasikan  yaitu sebesar 0,5 g.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  karakterisasi  dengan FTIR ,,, pada
komposit Fe 3 O 4 -kaolin menunjukkan  adanya  puncak  serapan  pada bilangan gelombang 3685 cm -1 ,, dan 683,89 cm - 1 ,, yang  merupakan  puncak  serapan  khas  dari kaolin ,, dan  pada  bilangan  gelombang  3448,32 cm -1 . ’ Selain  itu  hasil  analisis  XRD  komposit Fe 3 O 4 -kaolin  menunjukkan  adanya  puncak difraksi  pada  2θ  =  12,23 o ;  20,83 o ;  24,83 o dan 26,6 o (kaolin)  serta  30,48 o ;  35,625 o dan  62,5 o (Fe 3 O 4 ).  Efisiensi  adsorpsi  ion  logam  Zn 2+ oleh kaolin  alam  teraktivasi,  Fe 3 O 4, Fe 3 O 4 -kaolin (1:1,  1:2  dan  1:3)  masing-masing  sebesar 99,18%, 44,76%, 99.25%, 94,63% dan 76,25%. Efisiensi adsorpsi ion logam Zn 2+ oleh komposit Fe 3 O 4 -kaolin  (1:1)  mencapai  49,57%  pada konsentrasi ion logam Zn 2+ sebesar 20 mg/L.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti  mengucapkan  terima  kasih  kepada Dosen  Pembimbing,  pihak  Laboratorium  atas bantuan  penggunaan  alat  dan  bahan  serta analisis.

## REFERENSI
Ahalya.  2005.  Biosorption p of  Cchromium  (VI) from  Aqueous o Solution  by  the  Husk  of Bengal Gram (Cicer Arientinum). Electronic p Journal p of Biotechnology , 8(3).
Anggrenistia, F., Wahyuni, N., dan Zaharah, T.A. (2015).  Adsorpsi w Ion w Logam  Zn  (II) Menggunakan  Biomassa w Chlorella  Sp. Yang  Diimobilisasi  Pada  Silika  Gel. JKK , 4(3), 94-99. Asriza, R.O. l dan Fabiani, V.A. i (2019). Remediasi Logam  Seng  (Zn)  pada  Air  Bekas Tambang Timah Menggunakan Nanomagnetik  Fe 3 O 4 /Kitosan  Cangkang Rajungan (Portunus pelagicus).
Indonesian i Journal i of  Chemical  Science ,  8 (3), 203-207.
Bhattacharyya,  K.G.,  and  Gupta,  S.S.,  (2008), Adsorption o of  a  Few  Heavy o Metals  on Natural  and  Modified  Kaolinite w and Montmorillonite:  A o Review,  Adv.  Colloid Interface Sci., 140(2), 114-131 Effendi,  H.  2003. Telaah w Kualitas  Air  Bagi Pengelolaan i Sumber
Daya
dan i Lingkungan  Perairan .  Yogyakarta: Kanisius.
Emadi,  M.,  Shams,  E.,  &  Amini,  M.  K.  (2013).
Removal i of  Zinc  from  AqueousSolution by Magnetite Silica i Core-
Shell i Nanoparticles.  Hindawi  Publishing Corporation. Journal  of  Chemistry ,  5(1), 1-10.
Fabiani, V.A., Silalahi,  I.H.,  &  Sayekti,  E.  (2017). Pengaruh w Variasi  Garam w Ammonium Terhadap  Keasaman w Zeolit  Alam  Pada Reaksi  Perengkahan  Minyak w Jelantah. Indonesian  Journal  Of  Chemistry ,  5(1),  1-
6.
Fajrianti,  H.,  Oktiawan,  W.,  &  Wardhana,  I.  W.
(2016). Pengaruh i Waktu Perendaman i Dalam  Aktivator i NaOH  dan Debit
AliranTerhadap Penurunan
Krom i Total  (Cr)  dan  Seng i (Zn)  pada Limbah Cair Industri l Elektroplating dengan  Menggunakan o Arang  Aktif  dari Kulit  Pisang. Jurnal  Teknik o Lingkungan , 5(1), 1-9.
Husain, S., Suryajaya., Haryanti, N. H., Manik, T. N.,  Sudarningsih.,  Rodiansono.,  Hutasoit, S.  M.,  &  Riyanto,  A.  (2019).  Potensi Nanokomposit  Fe 3 O 4 /C  dari  Bijih  Besi Sebagai  Pendeteksi  Kada  Glukosa. Positron , 9(2), 44-52. Igder,  A.,  Rahmani,  A.  A.,  Fazlavi,  A.,  Azqhandi, M.  H.  A.,  &  Omidi,  M.  H.  (2012).  Box Behnken Design of Experiments
Investigation o for  Adsorptionp o f  Cd 2+ onto  carboxymethyl  Chitosan  Magnetic Nanoparticles. Journal  of  Minning  & Environmenr, 3(1), 51-59. Irvani., & Pitulima J. (2016). Studi Logam Berat dalam o Air  dan  Sedimen  Kolong o Retensi Kacang  Pedang  Pasca  Penambangan Timah. Promine , 4(1), 40-45. Meyzilia,  Arvina  dan  Darsiharjo.  (2017). Pemanfaatan  Kolong  Bekas  Galian Tambang  Timah o untuk  Budidaya o Eceng Gondok  di  Provinsi  Kepualauan  Bangka Belitung. Jurnal Gea , 17 (2), 153-158.
Nugraha,  I.  &  Kulsum,  U.,  (2017).  Sintesis  dan Karakterisasi o Material
Komposit o Kaolin-ZVI  (Zero  Valent  Iron) serta  Uji  Aplikasinya  sebagai  Adsorben Kation  Cr  (VI). Jurnal  Kimia  Valensi  dan Pengembangan Ilmu Kimia , 1, 59-70. Peraturan i Pemerintah i Republik i Indonesia i No. 82  Tahun  (2001).  Pengelolaan i Kualitas Air i dan  Pengendalian  Pencemaran  Air. 2001. Indonesia. Priadi,  CP.,  Anita.,  Putri  NS.,  dan  Setyo  SM.
(2014). Adsorpsi i Logam Seng i dan i Timbal Pada Limbah Cair i Industri Keramik i Oleh Limbah Tanah Liat Reaktor, 15(1), 10-19. Rahayu, L .B. H., Wulandari, I. O., Santjojo, D. H., &  Sabarudin,  A.  (2017).  Pengaruh Kecepatan Pengadukan terhadap Karakteristik o Nanopartikel Fe 3 O 4 o dengan  Pelapisan  Permukaan Berbasis Polivinil Alcohol dan Glutaraldehid  Sebagai  Agen  Crosslinker. Natural B. 4(3). Rampengan,  A.  M.  (2017).  Analisis  Gugus Fungsi Pada Polimer i Polyethylene
Glycol i (PEG) Coated-Nanopartikel Oksida Besi  Hitam  (Fe 3 O 4 )  dan  Biomolekul Fullerence. Journal of Chemistry , 2(2), 96. Sadiana,  I.  M.,  Fatah,  A.  H.,  &  Karelius.  (2017). Sintesis  Komposit  Lempung  Alam Magnetit o Sebagai  Adsorben o Zat  Warna Methylene Blue. Jurnal Sains dan Terapan Kimia , 11(2), 90-102. Setiawan, I. K. A., Napitupulu, M., & Walanda, D. K.  (2018).  Biocharcoal  dari  Kulit Rambutan o ( Nephelium  Lappaceum  L .) Sebagai  Adsorben  Zink o dan  Tembaga. J. Akademia Kim , 7(4), 193-199. Syuhada.,  Rahmat.  W.,  Jayatin.,  &  Saeful,  R.
(2009).  Modifikasi  Bentonit  (Clay) Menjadi Organoclay i dengan Penambahan i Surfaktan. Jurnal Nanosains & Nanoteknologi , 2(1), 45-51.
Volesky,  B.,  &  Naja,  G.  (2005).  Biosorption :
Application Strategies. In P. (S.T.L.Harrison; DE. Rawlings and J. (eds.) (Ed.),  Proceedings o of  the  16th  Internat,
531 – 542. Wuryanti,  D.,  &  Suharyadi,  E.  (2016).  Studi
Adsorpsi  Logam  Co  (II),  Cu  (II),  dan  Ni (II) dalam Limbah i Cair
Buatan i Menggunakan Adsorben o Nanopartikel o Magnetik  Fe 3 O 4 dan  ZnFe 3 O 4 . Jurnal  Fisika  Indonesia , 20(2), 28-35. Zhou,  Y.,  Nie,  H.,  Branford-white,  C.,  He,  Z.,  & Zhu,  L.  (2009).  Removal  Of  Cu 2+ From Aqueous  Solution  By  Chitosan-Coated
Magnetic  Nanoparticles i Modified i With  Α Ketoglutaric i Acid. Journal  of  Colloid  and Interface Science , 330(1), 29 – 37 .